204 Verhandlungen. Nr. 6 U. 7 



der Etschbuchtgegend, welches sozusagen im Triplex confinium der 

 Einflussbereiche der drei Stauungscentren Adamello, Cimad'Asta 

 und Re co aro- Insel liegt. 



August Rosiwal. Ueber einige neue Ergebnisse der 

 technischen Untersuchung von Steinbaumaterialien. 

 Eine neue Methode zur Erlangung zahlenmässiger 

 Werte für die „Frische" und den „Verwitterungsgrad" 

 der Gesteine. 



Schon vor einem Jahre hatte ich Gelegenheit, in der Sitzung 

 vom 19. April 1898 einige neue Resultate derjenigen Untersuchungen 

 zu besprechen, welche durch die Nutzanwendung der neuen Methode 

 der Härtebestimmung durch Schleifen 1 ) im Zusammenhalte 

 mit der geometrisch-optischen Gesteinsanalyse 2 ) bei der 

 technischen Qualitätsbestimmung natürlich vorkommender Steinbau- 

 materialien gewonnen wurden. 



Diese Untersuchungen erstreckten sich zunächst auf die Fest- 

 stellung desjenigen Wertes für die Durchschnittshärte eines Gesteines, 

 welche demselben auf Grund seiner mineralogischen Zusammensetzung 

 zukommen sollte. Ich nenne diesen Härtewert die theoretische 

 Härte. Seine Berechnung gründet sich auf die durch früher 

 vorgenommene Untersuchungen gewonnenen Maße für die Durch- 

 schnittshärte der petrographisch wichtigsten Minerale. Aus diesen 

 Härtezahlen findet man bei ziffermässig ermittelter mineralogischer 

 Zusammensetzung des Gesteins die theoretische Härte in der nachfolgen- 

 den einfachen Weise. 



A. Die theoretische Härte gemengter Gesteine. 



Dieselbe stellt eine Summe von Theilproducten dar, welche aus 

 dem Volumsantheile jedes Bestandminerales im ganzen Gesteine und 

 der diesem Minerale eigenthümlichen Durchschnittshärte gebildet sind. 



Besteht also das Gestein aus den Mineralen A, B, C u. s. w. 

 und bezeichnen p Xi p 2 , p 3 . • . ihre mit Hilfe der geometrischen Ge- 

 steinsanalyse gefundenen Relativantheile im Gesteinsvolumen, so dass 



P1+P2+P3 + ■ ■ ■ = ! 



sind ferner die zugehörigen bekannten Durchschnittshärten der ein- 

 zelnen Bestandteile h 1 , /? 2) ]i 3 u. s. w., so ist die theoretische Härte: 



H = p 1 h t + p 2 /» 2 + p 3 h H + . . . = S p n h n 



Diese theoretische Methode der Härtebestimmung wird, da ihr 

 die Härtewerte der vollkommen frischen und unveränderten Mineral- 

 bestandtheile zugrunde gelegt werden, fast immer höhere Werte für 



x ) A. Rosiwal. Neue Untersuchungsergebnisse über die Härte von Mine- 

 ralien und Gesteinen. Verhandl. d. k. k. geol. R.-A. 1896, S. 475—491. 



2 ) A. Rosiwal. Ueber geometrische Gesteinsanalysen. Ein einfacher Weg 

 zur ziffermässigen Feststellung des Quantitätsverhältnisses der Mineralbestandtheile 

 gemengter Gesteine. Verhandl. d. k. k. geol. R.-A. 1898, S. 143—175. 



